310 Verhandlungen. Nr. 14 



In solcher Art entstandene Krystalle zeigen öfter an dem der 

 Flüssigkeits-Oberfläche zugekehrten Theüe eine correcte Ausbildung, 

 namentlich wenn der Krystallisations-Process auf die zweitgenannte 

 Art eingeleitet worden war. Versucht man aber die Krystalle nun, 

 sei es durch öfteres Umwenden oder durch suspendirtes Wachsen- 

 lassen zur Entwicklung ringsum zu bringen, so gelingt dies unter 

 gar keinen Umständen. Die Krystalle . werden in dem Masse an 

 ihren Enden unvollkommener, als sie an Volum zunehmen, und nur 

 die Prismenflächen erhalten sich regelrecht. An Stelle der Zuspitzungs- 

 llächen der rhombischen Prismen bilden sich Hohlräume, einsprin- 

 gende Winkel, einzelne Zacken, die ungleich in ihrer Ausdehnung 

 fortschreiten, so dass der Typus eines einheitlichen Krystallindivi- 

 duums daran gänzlich verloren geht. Dieses Resultat tritt ganz un- 

 fehlbar ein, welche Vorsicht man auch immer gebraucht, um die 

 Volumsvergrösserung langsam und ungestört vor sich gehen zu lassen. 

 Im Vergleich mit dem Verhalten anderer krystallisirbarer Körper 

 gibt sich sonach in unzweideutigster Weise zu erkennen, dass das 

 Bittersalz in die Classe der mit wenig intensivem Krystallisations- 

 Vermögen begabten Verbindungen gehöre. 



Alle diese Verhältnisse ändern sich nun in wahrhaft über- 

 raschender Weise, wenn die Lösung von Magniumsulphat mit ein 

 wenig Boraxlösung versetzt wurde. Die Einwirkung dieser Beimen- 

 gung ist eine so mächtige auf das Bittersalz, dass dieses nunmehr 

 in seiner Krystallisations-Fähigkeit den diametralen Gegensatz dessen 

 zeigt, wie wenn aus seiner reinen Lösung krystallisirend. Vergleicht 

 man die Krystalle, die je aus reiner und boraxhältiger Lösung ent- 

 stehen, so ist kaum eine Aehnlichkeit zwischen beiden ausser jener 

 zu erkennen, welche sich aus den Winkelwerths-Bestimmungen ergibt, 

 so sehr differiren sie in den meisten der übrigen physikalischen Eigen- 

 schaften. Die aus boraxhältiger Lösung entstandenen Krystalle kenn- 

 zeichnen sich zunächst durch ihren gänzlich verschiedenen Habitus. 

 Sie bilden sehr kurze und dicke Prismen, während die aus reiner 

 Lösung entstehenden stets langgestreckt, und daher schon bei klein- 

 stem Volum nadeiförmig sind. Bei gleicher Länge der Prismen be- 

 sitzen in Folge dessen die aus boraxhältiger Lösung entstandenen 

 Krystalle zumeist das Zwanzig- und Dreissigfache im Gewicht, wie 

 die aus reiner Lösung abgesetzten. Erstere sind ausserdem auf- 

 fällig durchsichtiger, härter und wohl auch dichter. Der markan- 

 teste Unterschied zeigt sich aber in der gesammten krystallinischen 

 Ausbildung. Erstere Krystalle bilden den Typus dessen, was man 

 unter Schönheit in der räumlichen Begrenzung durch Krystallfiächen 

 versteht, im Gegensatz zu den an ihren Enden stets verstümmelten 

 Prismen, als welche sich grössere Bittersalzkrystalie, wenn aus reiner 

 Lösung entstanden, ohne Ausnahme erweisen. Ich habe solche Kry- 

 stalle zu einer Grösse von einigen Zollen im Durchmesser heran- 

 wachsen lassen, und "sie conservirten ihre schöne Flächenumgrenzung 

 ohne einen Defekt zu zeigen. Ja, jeder absichtlich noch so verstüm- 

 melte Krystall ergänzt sich, in die boraxhältige Lösung gebracht, in 

 kürzester Zeit, und adoptirt hicbei Flächen, die er früher nicht be- 

 sass oder bringt andere zu bedeutendem Vorherrschen, wenn beides 



